15 
II. podíl, otřesný splav II. 
19. promytina 1. 14*0 kg se 640-0 800-0 = 8-96 11-20 
20. „ II. 50-5 kg se 23-5 40-8 1-19 2-06 
21. ,, III. 1806-5 kg se 2-4 1-5 4-34 2-71 
dohromady .1871-0 kg = 19-8% 
III. podíl, kulatý splav: 
22. promytina 1. 22-5 kg se 215-0 330-0 = 4-84 7-43 
23. ,, II. 135-5 kg se 13.3 35-0 1-80 4-74 
24. ,, III. 1626-0 kg se 3-0 5-0 4-88 8-13 
25. „ IV. 245-0 kg se 11-5 29-5 2-82 7-23 
(jemný zákal) . 
26. jemné kaly v nádržích . . 349-0 kg se 10-3 32-0 4-34 11-17 
dohromady.. 2378-0 kg = 25-4% 
Průba 11. a 12. 9-0 kg se 9-5 11-7 = 0-09 0-11 
27. Ztráta. 370 kg 
Celkem. 9441 kg 80-85 87-23 
14. Zbytek ve stoupovém ko¬ 
rytě . 59-0 kg 
Celkem. 9500 kg 
V čistých produktech č. 16, 19 a 22, dohromady 84-5 kg se 497 g Au 
589 g Ag na t = 42-02 g Au a 49-79 g Ag, vytěžilo se tedy 
46-5% zlata a 45'0% stříbra 
z kovu obsaženého v odpadech amalgamačních. 
Z ušlechtilého kovu obsaženého v surové rudě získalo se koncentrací 
26-9% zlata a 43-7% stříbra, 
a amalgamací i koncentrací 
69-2% zlata a 46-5% stříbra. 
Kyanidování odpadů promývacích a kalů. 
Při zpracování těchto rud bylo: 
koncentrátů (č. 16, 
19 a 22) 0-89% se 489 g zlata a 889 g stříbra na t 
písku (č. 17, 18, 20, 
21) 70-7% se 3-76 g zlata a 0-92 g stříbra na t 
kalu (č. 23, 24, 25, 26, 
27) 28-4% se 5-88 g zlata a 13-30 g stříbra na t 
Vyluhování písků roztokem kyanidu draselnatého bylo by prová- 
děti perkolací, vyluhování kalů pohybem hmoty a pak lisováním ve fil¬ 
tračních lisech. 
XIX. 
